78 I H. L. Vogt 



Sølv) udtog- jeg ved et besøg ved teltet i okt. 1884 en del 

 stykker ged. kobber, som i mindre grad end vanlig var 

 mekanisk forurenet med sølvblade, Stykkerne blev klippede 

 op i smaa-biter, og de, hvori frit sølv iagttoges, lagte til side; 

 det saaledes saavidt mulig for ged. sølv rensede kobber- 

 material, som blev analyseret af mig ved Kongsberg sølvværk, 

 viste følgende sølvprocent: 



Stykker fra Haugejuvet: 



I. a. üden under lupe synbart ged sølv I.27 % Ag. 



b. Muligens med lidt ged. sølv , . . . 0.67 > » 



II. a. Uden under lupe synbart ged. sølv O.si » » 



b. Stykket selv, uden udplukning 0.26 » » 



III. a. Uden under lupe synbart ged. sølv O.39 » > 



b. » » » » y » 1.65 » > 



c. Stykket selv, uden udplukning 2.17 » » 



Fra Spænd-i-væg: 



Stykke, uden synbart ged. sølv 0.10 » » 



Fra Gjejtenuten: 



Tre analyser af en større, ren kobberbit gav . . . O.os — O.09 > » 



Direktør Holmsen har ligeledes foretaget en del lignende analyser 

 og fundet i: 



Ged. kobber fra Haugejuvet 2.78 % sølv. 



» « > — 0.77 > » 



» » » — 0.14 ä » 



Af alle disse prøver fremgaar, at sølvgehalten i det ged. 

 kobber synes at variere helt fra ca. 0.08— 0.10 % op til 

 ca. 2—3 Vo, muligens dog ikke fuldt saa højt, idet det er 

 sandsynlig, at de stykker, som viste de største gehalter, var 

 mekanisk forurenede med fine sølvlameller. — Det midlere 

 resultat af mine analyse giver ca. 0.5 °/o sølv i det ged. 

 kobber, medens middelet af direktør Eolmsens er ca. 1.2 "/o- 



Ved et foreløbigt forsøgsarbejde sommeren og høsten 

 1884 blev udskejdet en del relativ rig malm (»Iste sorts 

 malm«), som ifølge gjennemsnitsprøver, udtagne og analyserede 

 af direktør Holmsen, indeholdt: 



